CHABASIE. 409 



trements intérieurs des échantillons. De gros cristaux de Bohême, 

 taillés perpendiculairement a l'axe , offrent au microscope polari- 

 sant un lacis irrégulier formé par des individus diversement- orien- 

 tés, éteignant la lumière a la manière d'une substance a deux axes 

 et montrant seulement en quelques points une croix noire avec 

 compensation négative. Dans les cristaux maclés de phacolite 

 d'Irlande et de Bohème, les assemblages paraissent plus réguliers et 

 l'on reconnaît aussi une double réfraction négative , peu énergique. 

 La chabasie, en cristaux basés d'Andréasberg, fig. 193, manifeste au 

 contraire une croix noire bien nette, avec compensation positive. 

 Eclat vitreux. Incolore; blanche; rose de chair; rougeâtre ou jau- 

 nâtre. Poussière blanche. Dur. = ia 4,5. Dens. = 2,08 a 2,17 ; 2,15 

 (chabasie d'Islande); 2,14 (phacolite d'Ecosse), d'après M. Damour. 



Il résulte des expériences de M. Damour, que la chabasie en petits 

 cristaux rhomboédriques du Dyrefjord en Islande, et celle de Bù- 

 bendôrfel en Bohème, placées pendant cinq mois dans l'air sec, 

 perdent de leur poids 7,2 p. 100 qu'elles reprennent au bout de 

 vingt-quatre heures d'exposition à l'air libre. Après plusieurs mois 

 passés a l'air, la poudre essayée par un temps sec présentait un 

 excédant de poids de 0,15 p. 100. Chauffé a 100° pendant une heure, 

 le minéral perd 2,75 p. 100; a 180°, il perd 14 p. 100, et a 230°, 

 17 p. 100, quelle que soit la durée de la calcination : a 300°, la perte 

 devient 19 p. 100; elle se réduit a 1,7 au bout de vingt-quatre heures 

 d'exposition a l'air libre, et a zéro trois jours après.! Au rouge 

 sombre, la matière perd 21 p. 100 et sa propriété hygroscopique 

 disparaît; au rouge vif, elle perd 22,4 p. 100; elle est alors bour- 

 souflée et partiellement fondue. 



La phacolite d'Ecosse a perdu 7 p. 100 au bout de sept mois d'ex- 

 position dans l'air sec, et à l'air libre, elle a repris son poids en 

 vingt-quatre heures. Deux jours après il y avait une augmentation 

 de 0,3 p. 100 qui, dans une atmosphère saturée d'humidité, s'est 

 élevée a 12,5 au bout de quatre mois. L'humidité ainsi absorbée 

 s'est rapidement dégagée a l'air, et le gramme de poudre employé a 

 repris et conservé le poids de 1^,003: Chauffé à 100° pendant deux 

 heures, le minéral perd 3,7 p. 100, et à 210°, 15,7 p. 100. A 290°, la 

 perte s'élève a 18 p. 100 et elle se maintient a ce chiffre par une 

 calcination de deux heures a 360°; elle se réduit à 0° après qua- 

 rante-huit heures d'exposition à l'air libre. Au rouge naissant, la 

 substance éprouve une perte de 19,5 p. 100 qui se réduit a 3 p. 100 

 après une exposition de cinq jours à l'air, et reste constante pen- 

 dant plusieurs semaines. Au rouge sombre, elle perd 22,2 p. 100 et 

 ne reprend plus d'eau. Au rouge blanc, la perte totale est de 22,8 

 p. 100 et la matière est fondue en émail bulleux. 



Au chalumeau, bouillonne et fond en un verre blanc bulleux plus 

 ou moins opaque. Complètement attaquable par l'acide chlorhy- 

 drique, avec dépôt de silice semi-gélatineuse ou floconneuse. Après 

 une calcination a 300°, s'attaque encore a chaud; après fusion, l'é- 

 mail produit n'est plus attaquable. 



